754 
V. Schumoff-Deleano und E. Dittler, 
des C. DoELTER’schen Heizinikroskopes genauere Daten über das 
spontane Kristallisationsvermögen verschiedener Mineralien zu ge- 
winnen, ließen wir versuchsweise von der Firma C. Reichert in 
Wien ein an das C. DoELTEu’sche Heizmikroskop angepaßtes Xetz- 
okular konstruieren , das in seinem unteren Linsensystem eine 
quadratische Felderteilung von 0,5 mm Seitenlange pro Feld ent- 
hält und bei der üblichen Vergrößerung (Objektiv No. 00, 4 cm 
Abstand des Quarzschälchens vom Objektiv, 70 1in.) das Gesichtsfeld 
in 180 Maschen teilt, von welchen, wie Vorversuche zeigten, minde- 
stens 50 von der flüssigen Mineralschmelze bedeckt erscheinen, so 
daß ein für allemal diese Zahl zur Grundlage der Berechnung- 
benützt werden konnte'. 
Angewandt wurden die in unserem Laboratorium eingeführten 
kleinen Quarzschälchen, in welchen ca. 0005 g des durch ein 
Leinwandfilter gesiebten Pulvers reinster ausgesuchter Mineral- 
splitter eingewogen wurden. Das feine Pulver wurde bis zur Dünu- 
flüssigkeit geschmolzen und hiernach in einem möglichst kleinen 
Zeitintervall auf die gewünschte Temperatur abgekühlt, wmbei durch 
geringfügiges Klopfen an der Ofenwandung die Schmelze zum 
Kristallisieren zu bringen versucht wurde. 
In diesem Zeitpunkt wurde die Temperatur durch etwa 10 Mi- 
nuten konstant gehalten und hernach rasch so lange (bis zu 40“) 
gesteigert, bis die ersten Centren zur Ausbildung gelangten; nach 
10 Minuten wurde mit der Abkühlung fortgesetzt. Wir hatten 
hierbei die Ansicht G. Tammann’s im Auge, daß bei einem plötz- 
lichen kleinen Temperaturanstieg über das gewünschte Temperatur- 
maß hinaus die Zahl der sich spontan bildenden Kristallisations- 
centren zwar klein, die Kristallisationsgeschwindigkeit aber ge- 
nügend groß wird , um zur Bildung von Kernen Veranlassung zu 
geben 
G. Tammann hat diese Methode bei organischen Stoffen mit 
großem Vorteil angewendet und die Beeinflussung des Kristalli- 
sationsvermögens durch fremde Stoffe studiert. Die mikroskopische 
Methode, welche von uns angewendet wurde, hat insbesondere den 
Vorteil, daß bei Anwendung von wenig und reinstem Material 
die Bildung der Kerne direkt verfolgt werden kann. 
Da entsprechend der geringen Stoffmenge und der kleinen 
Gefäße das Kristallisationsvermögen ein geringes, die Unterkühlung 
aber eine sehr beträchtliche sein mußte , so erklärt es sich , daß 
das Maximum der Kernzahl wenigstens bei den Fe-armen Mine- 
ralien Spinell, Gehlenit und Diopsid, wie die Beobachtung 
* Zufällig auftretende Poren in der Schmelze wurden berücksichtigt 
und derartige Felder von der Zählung ausgeschaltet. 
^ G. Tammann, Kristallisieren und Schmelzen, p. 150. 1903. Bei den 
schwer kristallisierenden Silikaten mußte die Methode, namentlich was 
die Zeit betritt't, wesentlich modifiziert werden. 
